Carboxylate-based metal–organic frameworks
কার্বক্সিলেট-ভিত্তিক ধাতু-জৈব কাঠামো হল ধাতু-জৈব কাঠামো যা কার্বক্সিলেট কার্যকরী গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত জৈব অণুর উপর ভিত্তি করে তৈরি। 1. 4. 1 ডাইভ্যালেন্ট কার্বক্সিলেটস ডাইভ্যালেন্ট ধাতব কার্বক্সিলেট ভিত্তিক কাঠামো এমওএফ-5 এবং এইচকেইউএসটি-1 প্রোটোটাইপিক এমওএফ উপকরণের উদাহরণ এবং ধাতু-জৈব কাঠামোর ক্ষেত্রে একটি বিশাল বিকাশের সূত্রপাত করে। "মেটাল-অর্গানিক ফ্রেমওয়ার্কস"-এর জন্য একটি কীওয়ার্ড অনুসন্ধান 2010 সালে> 1,600 এবং 2011 সালে> 2,000 প্রকাশনা নথিভুক্ত করে, যা এই ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী আগ্রহের একটি শক্তিশালী ইঙ্গিত এবং ইঙ্গিত দেয় যে বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। দীর্ঘ এবং আরও জটিল জৈব উপাদানগুলির সাথে ডাইভ্যালেন্ট কার্বক্সিলেটগুলির উপর আরও সাম্প্রতিক কাজটি সমস্ত পরিচিত স্ফটিক পদার্থের সর্বোচ্চ পৃষ্ঠ এলাকা এবং সর্বনিম্ন ঘনত্বের সাথে গ্যাস শোষণ এবং সঞ্চয় বৈশিষ্ট্যগুলির সীমাকে ঠেলে দিচ্ছে। এম. ও. এফ-5 এবং এম. ও. এফ-177 এম. ও. এফ-5 হল এম. ও. এফ উপাদানের একটি প্রাথমিক এবং ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করা উদাহরণ। উপাদানটি টেরেফথালেট সংযোগকারী দ্বারা সংযুক্ত Zn4O অজৈব গুচ্ছ দ্বারা গঠিত একটি ঘন ত্রিমাত্রিক বর্ধিত জালের একটি উদাহরণ। প্রতিটি ক্লাস্টারে 6টি টেরেফথালেট অণুর 6টি কার্বক্সিলেট গ্রুপ থাকে যা দস্তা পরমাণুগুলিকে সংযুক্ত করে ক্লাস্টারের চারপাশে একটি অষ্টতলকীয় ধরনের বিন্যাসের দিকে পরিচালিত করে, যা যখন তিনটি মাত্রায় প্রসারিত হয়, তখন উপাদানটির ঘন বিন্যাস পুনরুত্পাদন করে। দ্রাবক অপসারণের পরে কাঠামোটি ধরে রাখা হয় এবং সাহিত্যে বলা হয়েছে যে ল্যাংমুয়ার পৃষ্ঠের এলাকা (একটি একস্তর-সমতুল্য পৃষ্ঠ এলাকা) 3000 মি2জি−1 ক্রমের বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যা বেশিরভাগ জিওলাইটের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি এবং সেই সময়ে, সমস্ত পরিচিত উপকরণের মধ্যে সর্বোচ্চ। বড় খোলা ছিদ্র কাঠামোর একটি নেতিবাচক দিক হল 2টি কাঠামোর আন্তঃপ্রবেশের সম্ভাবনা। এমওএফ-5 এবং আইসোরেটিকুলার কাঠামোর আইআরএমওএফ পরিবারের ক্ষেত্রে, যদি ছিদ্রের আকার একটি জেডএন4ও ক্লাস্টার ধারণ করার জন্য যথেষ্ট হয় এবং ডাইকারবক্সিলেট পর্যাপ্ত দৈর্ঘ্যের হয়, তবে প্রথমটির মধ্যে দ্বিতীয় বর্ধিত জাল তৈরি হতে পারে। দুটি কাঠামোর এই আন্তঃপ্রবেশ বা ক্যাটেনেশন পোরোসিটিতে উল্লেখযোগ্য হ্রাস ঘটায় কারণ খাঁচার শূন্য স্থানের বেশিরভাগ অংশ অন্য কাঠামোতে ভরা থাকে। আই. আর. এম. ও. এফ সিরিজের কিছু সদস্যের ক্ষেত্রে আন্তঃপ্রবেশের উদাহরণ পাওয়া যায়। এমওএফ-177 একটি এমওএফ উপাদানের আরেকটি উদাহরণ যা টেট্রাহেড্রাল জেডএন4ও ক্লাস্টার ধারণ করে তবে আরও জটিল এবং বর্ধিত ট্রাইকারবক্সিলেট লিঙ্কার সহ। এই ক্ষেত্রে বড় বি. টি. বি অণুতে কার্বক্সিলেট অণু (বি. টি. বি = বেনজিন-<আই. ডি1>-ট্রাইবেনজোয়িক অ্যাসিড)। এই বড় অথচ অনমনীয় ট্রাই-কার্বক্সিলেট ইউনিটটি এমওএফ-5 কাঠামোর মতো একই পদ্ধতিতে ক্লাস্টারের সাথে সংযুক্ত হয় তবে তিনটি কার্বক্সিলেট ইউনিট এবং একটি ত্রিভুজাকার জ্যামিতি থাকায় এটি এমওএফ-5-এ ঘন ছিদ্র জ্যামিতির পরিবর্তে আরও গোলাকার ছিদ্রযুক্ত খাঁচার কাঠামো তৈরি করে। এমওএফ-177-এ আজ অবধি পরিচিত উপকরণের বৃহত্তম পৃষ্ঠ এলাকা রয়েছে বলে দেখা গেছে। সাহিত্যে বলা হয়েছে যে লংমুয়ারের পৃষ্ঠতলের আয়তনের মান 4500 মি2জি−1 এবং এন2 শোষণের সাথে একটি টাইপ আই আইসোথার্ম দেয় যা 1350 মিলিগ্রাম জি-1 শোষণের সাথে 0.4 এবং 1 পি/পি050 এর মধ্যে থাকে এই মানগুলি দেখায় যে এমওএফ-177 একটি অত্যন্ত ছিদ্রযুক্ত খোলা কাঠামো এমওএফ উপাদান যা ছিদ্রযুক্ত খাঁচাগুলির 3-মাত্রিক সংযুক্ত বিন্যাস সহ। 1.4.1.2 HKUST-1 HKUST-1 হল ডাইভ্যালেন্ট কার্বক্সিলেট এমওএফ-এর আরেকটি প্রাথমিক উদাহরণ। এমওএফ-5 হিসাবে প্রায় একই সময়ে রিপোর্ট করা হয়েছে, এইচকিউএসটি-1 একটি তামার 'প্যাডেলহুইল' ভিত্তিক এমওএফ যেখানে দুটি তামার আয়ন চারটি ব্রিজিং কার্বক্সিলেট সহ একটি ডাইমেরিক ইউনিট গঠন করে দুটি সংলগ্ন তামার সাইটের চারপাশে একটি বর্গাকার সমতলীয় জ্যামিতি তৈরি করে। প্যাডেল হুইলের দুটি তামার আয়ন দুটি জলের অণুর অক্সিজেনের সাথে সমন্বয় করে কাঠামোর হাইড্রেটেড আকারে দুটি ধাতব সাইটের জন্য একটি ডবল বর্গাকার পিরামিডাল জ্যামিতি তৈরি করে। অধিশোষণ অধ্যয়নের আগে উপাদানটির সক্রিয়করণের ফলে প্রান্তিক জলের অণুগুলি অপসারণ করা হয় যার ফলে একটি সমন্বিতভাবে অসম্পৃক্ত ধাতব স্থান তৈরি হয়। এইচ. কে. ইউ. এস. টি-1 কাঠামোর অনমনীয়, ছিদ্রযুক্ত কাঠামো এবং ডিহাইড্রেশনের উপর সক্রিয় ধাতব সাইটগুলির অ্যাক্সেসযোগ্যতার সাথে মিলিত হয়ে শোষণ, পৃথকীকরণ এবং অনুঘটক প্রয়োগগুলিতে প্রচুর আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। সিপিও-27/এমওএফ-74 যদিও এমওএফ উপকরণগুলির অধিশোষণ বৈশিষ্ট্যের জন্য পৃষ্ঠের আয়তন এবং ছিদ্রের আয়তন গুরুত্বপূর্ণ, তবে আরেকটি বিবেচনা হল সমন্বিতভাবে অসম্পৃক্ত ধাতু সাইটগুলির প্রাপ্যতা। ডাইভ্যালেন্ট ধাতব কার্বক্সিলেট সিপিও-27 (এম) (যেখানে এম =) ডায়েটজেল এবং সহকর্মীদের দ্বারা রিপোর্ট করা হয়েছিল, একই সময়ে রোজী এট দ্বারা কাজ করা হয়েছিল। আল। এটি আইসোস্ট্রাকচারাল জিঙ্ক অ্যানালগ তৈরি করে, যা এম. ও. এফ-74 নামে পরিচিত। ডাইভ্যালেন্ট ধাতু এবং 2,5-ডাইহাইড্রোক্সাইটেরফথালিক অ্যাসিড লিঙ্কার ষড়ভুজাকার চ্যানেলের একটি মধুচক্রের মতো বিন্যাস গঠন করে। অজৈব উপাদানটি হল প্রান্ত ভাগ করে নেওয়ার একটি হেলিকাল চেইন NiO6octahedra যেখানে প্রতিটি ধাতু লিগ্যান্ডের হাইড্রক্সিল গ্রুপ থেকে দুটি অক্সিজেন, কার্বক্সিলেট গ্রুপ থেকে তিনটি অক্সিজেন এবং একটি জলের অণুর সাথে আবদ্ধ থাকে। এম. ও. এফ-74 দ্রাবক হিসাবে ডি. এম. এফ ব্যবহার করে প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং এইভাবে, চেইনের মুক্ত ধাতব স্থানগুলির সাথে প্রান্তিক ডি. এম. এফ অণু আবদ্ধ থাকে। সিপিও-27 (এনআই)-এর হেলিকাল চেইনগুলি প্ল্যানার অ্যাসিড লিঙ্কার দ্বারা পৃথক করা হয়। এই জৈব অণু প্রতিটি চেইন থেকে তিনটি ভিন্ন ধাতব সাইটে আবদ্ধ প্রতিটি লিঙ্কার সহ চেইনের মধ্যে একটি অনমনীয় স্তম্ভ হিসাবে কাজ করে। প্রান্তিক ধাতব স্থানগুলি থেকে দ্রাবক অণুগুলি অপসারণ পাঁচ-সমন্বিত ধাতব ক্যাটায়ন তৈরি করে যার সমন্বয় পরিবেশ পরিবর্তন করতে চেইনটি ঘোরানো বা বিকৃত করার জন্য সামান্য স্বাধীনতা থাকে। এই প্রতিকূল সমন্বয় পরিবেশের অর্থ হল সক্রিয় ধাতব সাইটে শোষণের একটি উচ্চ এনথালপি রয়েছে এবং এটি সহজেই শোষিত অতিথি প্রজাতি দ্বারা পূর্ণ হয়। এই শৃঙ্খলটি নিকেল বিসফসফোনেট এস. টি. এ-12 (এন. আই)-এর সাথে টপোলজিক্যালি অভিন্ন, তবে ডিহাইড্রেশনের উপর নির্ভর করে যেখানে বিসফসফোনেট লিঙ্কারের অতিরিক্ত নমনীয়তা চেইনটিকে বাঁকানো এবং বিকৃত করার অনুমতি দেয় যা সমন্বিতভাবে অসম্পৃক্ত ধাতব সাইটের অ্যাক্সেসযোগ্যতা হ্রাস করে। সিপিও-27 কাঠামোতে এই ধাতব স্থানটির প্রাপ্যতা সিও2, এইচ2 এবং এনও-এর মতো গ্যাসগুলির সাথে জড়িত বিভিন্ন শোষণ প্রয়োগের জন্য অন্বেষণ করা হয়েছে। 1. 4. 3 ত্রিবাহী কার্বক্সিলেট সমস্ত ধাতব জৈব কাঠামোর মধ্যে সর্বাধিক অধ্যয়নরত কিছু হল ত্রিবাহী ধাতব কার্বক্সিলেট উপাদান। এই ক্ষেত্রে ব্যাপক কাজ ত্রয়ী প্রথম সারির রূপান্তর ধাতু 1.4.3.1 এম. আই. এল-47 এবং এম. আই. এল-53-এর স্ফটিক রসায়ন সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেছে। ভ্যানেডিয়াম টেরেফথালেট এম. আই. এল-47, বার্থলেট এবং সহকর্মীদের দ্বারা প্রথম রিপোর্ট করা হয়েছে, এটি একটি ধাতব জৈব কাঠামোর একটি উদাহরণ যা রৈখিক টেরেফথালেট জৈব সংযোগকারী দ্বারা সংযুক্ত ভি. ও. 6 অষ্টতলকের অসীম কোণ ভাগ করে নেওয়ার ধাতব শৃঙ্খল নিয়ে গঠিত। এই সংযোগের ফলে বড় হীরার আকারের চ্যানেল তৈরি হয়। প্রস্তুত ভ্যানেডিয়াম এম. আই. এল-47-এর চ্যানেলগুলিতে কিছু অবশিষ্ট অতিথি টেরেফথালিক অ্যাসিড থাকে এবং সূত্র VIII (ও. এইচ) (সি. ও. 2-সি 6 এইচ 4-সি. ও 2) এবং একটি হাইড্রক্সাইড মাইক্রোক্সাইড-ও. এইচ আয়ন অসীম শৃঙ্খল গঠন করে বলে জানা যায়। 24 ঘন্টার জন্য 573 কেলভিন তাপমাত্রায় একটি নল চুল্লীতে গরম করে কঠিন পদার্থকে সক্রিয় করার ফলে চেইনের উপর হাইড্রক্সাইডের ডিপ্রোটোনেশন হয়ে একটি মাইক্রো-অক্সো তৈরি হয় এবং ভ্যানেডিয়ামের জারণ হয়, যা সক্রিয় পদার্থের সূত্র হিসাবে ভিভো (সিও2-সি6এইচ4-সিও2) দেয়। সক্রিয় এম. আই. এল-47 (ভি) পরিবেষ্টিত চাপে ঘরের তাপমাত্রায় নির্জল, কারণ চ্যানেলগুলি হাইড্রোফোবিক, ফিনাইল বলয়ের সাথে সারিবদ্ধ এবং কোনও অ্যাক্সেসযোগ্য ধাতব সাইট বা অনুকূল হাইড্রোজেন বন্ধনের অবস্থান ছাড়াই চ্যানেলগুলি হাইড্রোফোবিক। এম. আই. এল-53 প্রথম ক্রোমিয়াম (সি. আর. 3 +) এবং শীঘ্রই অ্যালুমিনিয়াম (এ. এল. 3 +)-এর সাথে যুক্তকারী হিসাবে টেরেফথালিক অ্যাসিডের সাথে রিপোর্ট করা হয়েছিল। এম. আই. এল-53 হল এম. আই. এল-47-এর সাথে আইসোস্ট্রাকচারাল, প্রধান পার্থক্য হল যে এম. আই. এল-53-এ শুধুমাত্র ত্রয়ী ধাতু এবং একটি মাইক্রো-2-হাইড্রক্সাইড সেতু রয়েছে যেখানে সক্রিয় এম. আই. এল-47 হল মাইক্রো-অক্সোব্রিজিং সহ টেট্রাভ্যালেন্ট ভি4 +। যেহেতু এম. আই. এল-53-এর সক্রিয় আকারে ধাতব হাইড্রক্সাইড শৃঙ্খল রয়েছে, তাই হাইড্রোজেন বন্ধনের জন্য উপলব্ধ হাইড্রক্সাইড প্রোটনের সাথে চ্যানেলগুলি হাইড্রোফিলিক। সক্রিয় এম. আই. এল-53 (সি. আর বা এ. এল) যখন আর্দ্রতার সংস্পর্শে আসে, তখন এক্স-রে বিচ্ছুরণ দেখায় যে অজৈব শৃঙ্খলের হাইড্রক্সিল গোষ্ঠী এবং শোষিত জলের অণুগুলির মধ্যে শক্তিশালী হাইড্রোজেন বন্ধনের মিথস্ক্রিয়ার কারণে উপাদানটি একটি 'বদ্ধ' কাঠামো গ্রহণ করে। এই হাইড্রেশন আচরণের ফলে, একক কোষের আয়তন ~30% দ্বারা হ্রাস পায়, যা পরবর্তী ডিহাইড্রেশনে সম্পূর্ণরূপে বিপরীতমুখী হয়। গ্যাস বা দ্রাবক অণুর শোষণের প্রতিক্রিয়ায় এই ধরনের বড় কাঠামোগত পরিবর্তনকে সাধারণত 'শ্বাস-প্রশ্বাস' হিসাবে উল্লেখ করা হয়। ক্রোমিয়াম এবং অ্যালুমিনিয়াম এম. আই. এল-53-এর প্রাথমিক রিপোর্টের পর থেকে এই ক্ষেত্রে ব্যাপক কাজ করা হয়েছে এবং এম. আই. এল-53 উপকরণের পরিসীমা এখন সিআর3 +, এ. এল3 +, এফ. ই3 +, জি. এ3 +, ইন3 + এবং এস. সি3 + পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। বার্থেলেট এবং সহকর্মীদের কাজ এম. আই. এল-68, আরেকটি ত্রয়ী ধাতব টেরেফথালেটকেও চিহ্নিত করেছে। কাঠামোটি এম. আই. এল-47/এম. আই. এল-53 কাঠামোর একটি পলিমরফ যার রাসায়নিক সূত্র হল এম. আই. আই. ও. এইচ (সি. ও. 2-সি 6 এইচ 4-সি. ও 2) যা প্রাথমিকভাবে ভি 3 + এর জন্য এবং পরে ইন 3 + এবং গা 3 + এর জন্য রিপোর্ট করা হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে ধাতব হাইড্রক্সাইড শৃঙ্খলগুলি সংযুক্ত হয়ে দুই ধরনের একমুখী চ্যানেল গঠন করে, ত্রিভুজাকার এবং ষড়ভুজাকার আকৃতির, ছিদ্র চ্যানেলের নেটওয়ার্কের মতো একটি 'কাগোম জাল' তৈরি করে। ত্রিভুজাকার এবং ষড়ভুজাকার চ্যানেলের ক্রস-বিভাগীয় ব্যাস যথাক্রমে 6 Å এবং 17 Å। এন, এন '-ডাইমিথাইলফর্মামাইড (ডিএমএফ) দ্রাবক অণুগুলি ভলক্রিঙ্গার এট দ্বারা রিপোর্ট করা প্রস্তুত এমআইএল-68 (ইন) এর ছোট ত্রিভুজাকার চ্যানেলে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল। ডি. এম. এফ-এর অক্সিজেন এবং অজৈব শৃঙ্খলের হাইড্রক্সিল গ্রুপের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ধন সহ দুটি অবস্থানে বিশৃঙ্খল। একটি চুল্লীতে রাতারাতি 200 ডিগ্রি সেলসিয়াসে ক্যালসিনেশন দ্বারা দ্রাবকটি অপসারণ করা হয়েছিল। সক্রিয় নমুনাগুলি নিষ্ক্রিয় বায়ুমণ্ডলের অধীনে সংরক্ষণ করা হয়েছিল যাতে পুনর্জলীকরণ প্রতিরোধ করা যায় যা হাইড্রোলাইসিস এবং শেষ পর্যন্ত কাঠামোর পচন ঘটায়। এম. আই. এল-68-এর ইন্ডিয়াম এবং গ্যালিয়াম রূপের উপর অধিশোষণ গবেষণায় বি. ই. টি পৃষ্ঠের আয়তনের জন্য যথাক্রমে 1117 (24) মি2 গ্রাম-1,746 (31) মি2 গ্রাম-1 এবং গ্যালিয়াম, ইন্ডিয়াম এবং ভ্যানেডিয়াম রূপের জন্য 603 (22) মি2 গ্রাম-1-এর মান দেওয়া হয়েছে। বেশ কয়েকটি সক্রিয়করণ পদ্ধতির চেষ্টা করা হয়েছিল এবং পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের ফলাফল পেতে অতিথি অণুগুলির সম্পূর্ণ অপসারণ যাচাই করতে এন. এম. আর বিশ্লেষণ ব্যবহার করা হয়েছিল। বি. ই. টি মান থেকে বোঝা যায় যে ইন্ডিয়াম এবং ভ্যানেডিয়াম অ্যানালগগুলি শোষণের আগে সম্পূর্ণরূপে সক্রিয় ছিল না। উল্লেখযোগ্যভাবে, তাত্ত্বিক পৃষ্ঠ এলাকার একটি সাম্প্রতিক গণনামূলক গবেষণায়, এম. আই. এল-68 (ভি)-এর জন্য 3333 মি2জি−1 মান দেওয়া হয়েছে যা পরামর্শ দেয় যে সমস্ত এম. আই. এল-68 ডেরিভেটিভের সাথে এখনও সক্রিয়করণ সমস্যা থাকতে পারে, যা কিছু ছিদ্রকে অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলে। এম. আই. এল-88 ত্রয়ী লোহা এবং ক্রোমিয়ামের ধাতব কার্বক্সিলেট পদ্ধতির উপর আরও গবেষণার ফলে এম. আই. এল-88 (এ-ডি) নামে পরিচিত একাধিক উপাদান পাওয়া গেছে। প্রথমে লোহার ফিউমারেট হিসাবে রিপোর্ট করা হয়, এবং লোহা (এবং ক্রোমিয়াম) অ্যাসিটেটের স্ফটিকীকরণের উপর প্রাপ্ত ট্রাইমেরিক বিল্ডিং ইউনিটের উপর ভিত্তি করে, এমআইএল-88 হল আইসোরেটিকুলার উপকরণের একটি পরিবার যা প্রস্তুত করা হয় ধাতব অ্যাসিটেট ট্রাইমেরিক বিল্ডিং ইউনিট ব্যবহার করে প্রতিক্রিয়াগুলি লিগ্যান্ড এক্সচেঞ্জ মেকানিজমের মাধ্যমে এগিয়ে যায় বলে মনে করা হয় যেখানে প্রারম্ভিক উপাদানটির অ্যাসিটেটকে ত্রিমাত্রিক কাঠামো তৈরি করতে দীর্ঘ রৈখিক ডাইকারবক্সিলেট দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়। এম. আই. এল-88 একটি আইসোরেটিকুলার সিরিজ যার ডাইকার্বক্সিলেটের ক্রমবর্ধমান দৈর্ঘ্য একই নেটওয়ার্ক টপোলজি গঠন করে যা ফুমারিক অ্যাসিড (এম. আই. এল-88এ), টেরেফথালিক অ্যাসিড (-88বি), নেফথালিন-2,6-ডাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড (-88সি) এবং 4,4 '-বাইফেনিলডিকার্বক্সিলিক অ্যাসিড (-88ডি) ব্যবহার করে প্রস্তুত করা হয়। কাঠামোটি এক মাত্রিক চ্যানেল এবং ত্রিভুজাকার বাইপিরামাইডাল খাঁচা উভয়ই নিয়ে গঠিত। এম. আই. এল-88বি নামক টেরেফথালেট ফর্মের উপর দ্রাবক বিনিময় পরীক্ষায় দেখা যায় যে, লুটিডাইন এবং বিউটানল-এর মতো বড় জৈব অণু কাঠামোতে প্রবেশ করতে এবং শুকনো পদার্থের উপর কোষের আয়তন বৃদ্ধি করতে সক্ষম। ট্রাইমেরিক ক্লাস্টারের তিনটি ধাতু একটি μ3-O ভাগ করে নেয় এবং চারটি কার্বক্সিলেট গ্রুপের সাথে সংলগ্ন ধাতুগুলির সাথে সংযুক্ত থাকে, যা কাঠামোর মধ্যে খাঁচাগুলির দিকে নির্দেশ করে একটি সমন্বিতভাবে অসম্পৃক্ত ধাতব স্থান ছেড়ে যায়। পদার্থে আধানের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য, ক্লাস্টারে অবশ্যই একটি ঋণাত্মক আধানযুক্ত প্রজাতি থাকতে হবে, হয় একটি হাইড্রক্সাইড বা ফ্লোরাইড (সংশ্লেষণ অবস্থার উপর নির্ভর করে) অসম্পৃক্ত ধাতব স্থানগুলির মধ্যে একটি দখল করে এবং অন্য দুটি জল বা বিনিময় দ্রাবক প্রজাতি হতে পারে। এমআইএল-88 (সিআর এবং ফে) দ্রাবক বিনিময় এবং গ্যাস শোষণের প্রতিক্রিয়ায় একটি শ্বাস-প্রশ্বাসের আচরণও প্রদর্শন করে। শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়াটি এম. আই. এল-53-এ পর্যবেক্ষণ করা পদ্ধতির অনুরূপ যেখানে কার্বক্সিলেটের দুটি অক্সিজেন পরমাণুর অক্ষের চারপাশে কব্জির মতো গতি থাকে। একক কোষের আয়তনের পর্যবেক্ষণকৃত সম্প্রসারণ এবং সংকোচন অবশ্য এম. আই. এল-53-এর তুলনায় অনেক বেশি। যেহেতু ট্রাইমেরিক এককগুলি তিনটি মাত্রায় সংযুক্ত থাকে, এম. আই. এল-53-এ শৃঙ্খলগুলিকে সংযুক্ত করে টেরেফথালেটগুলির কলামার সারির পরিবর্তে, পরিবর্তনটি তিনটি অক্ষের উপর ঘটে যার ফলে সম্পূর্ণ শুকনো ফর্ম (1500 Å3) থেকে মিথেনল দ্রবণে (3375 Å3) পর্যবেক্ষণ করা সবচেয়ে খোলা ফর্মের জন্য <আই. ডি. 1>-এর টেরেফথালেট ফর্মের (এম. আই. এল-88বি) কোষের আয়তন প্রসারিত হয়। তথ্যসূত্র